143 



hiebei stattfindende Aufschliessung unter geeigneten Utnstanden 

 eine vollstiindige ist, und dass sich hierauf nicht nur eine sehr 

 vortheilhafte Methode, das Lithion nnd die iibrigen oben genann- 

 ten, immer noch ziemlich seltenen Stoffe aus den Glimmern zu 

 gewinnen, griinden lasst, sondern dass es auch zu einem einfachen 

 Verfahren, dieselben zu analysiren, fiihrt. 



Der von Prof. Sehrotter eingeschlagene Weg zur Be- 

 arbeitung des Lepidolithes aus Mahren und des Lithiongliminers 

 aus Zinnwald , auf welche sich die vorliegende Arbeit bezieht, 

 ist nun iin Allgemeinen folgender: Zuerst wird das Mineral fur 

 sich, ohne alien Zus at z, geschmolzen, die erhaltene glasartige 

 Masse daim moglichst fein gepulvert und geschlemmt und noch 

 als Brei rnit Salzsaure behandelt, dann das Eisen auf eine der 

 bekannten Arten vollstandig oxydirt. Aus der von der Kieselsaure 

 getrennten, gehorig verdiinnten und zumKochenerhitzten Fliissigkeit 

 wird Thonerde, Kalk, Magnesia etc. durch kohlensaures Natron 

 entfernt; aus dem Filtrate, welches nun ausser kleinen Mengen der 

 genannten Oxyde und Kieselsaure nur noch Kaliuin, Natrium, Lithi- 

 um, Rubidium, Casium und Thallium, grosstentheils als Chloride und 

 nur zum kleinen Theil als schwefelsaure Salze enthalt, werden die 

 drei zuletzt genannten Korper mittelst Kaliumplatinchlorid gefallt, was 

 unter Beobachtung gewisser Vorsichten sehr vollstandig geschieht. 



Das iiberschussig zugesetzte Platin wird am besten durch 

 Schwefelammonium aus der saueren Fliissigkeit gefallt. Das Filtrat 

 vom Platinsulfid enthalt nur mehr das Lithion neben Kalium, 

 Natrium und Chlorammonium, welches, wie bekannt, durch kohlen- 

 saures Natron abgeschieden wird. 



Die Vortheile des hier angegebenen Verfahrens sind, dass 

 man weit geringere Massen als bei jedem anderen zu bearbeiten 

 hat, daher weniger Fliissigkeit einzudampfen braucht, dass es 

 daher billiger und die Ausbeute eine grossere ist. 



Beziiglicb der naheren Angaben, insbesondere der numeri- 

 schen Bestimmungen, welche als Belege fiir das Angefiihrte dienen, 

 muss auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. Erwahnung diirfte 

 hier nur noch finden, dass die Menge des in dem untersuchtenLepi- 

 dolith enthaltenen Rubidiums und Casiums, beide zusammen als 

 Oxyd berechnet, 0'54Perc. betragt, wahrend Bunse n diese in dem, 

 welchen er beniitzte, nur zu 0*24 Perc. angibt. Der Glimmer aus Zinn- 

 wald gibt noch mehr, namlich 0*72 Pre. von beiden Oxyden zusammen. 



Der ganze Gehalt an Thallium findet sich im Platinmohr, 





X 



